Ueber das Verschwinden und ^Yiedere^scheinen etc. 301 
No. 
Jh 
Jm 
redu- 
cirt 
a 
D " 
Bemerkungen 
10 
2401 
36,7 
106,2 
2,2 1 5 
11 
2500 
36,7 
106,0 
2,0 1 5 
1 
12 
2601 
36,7 
106,0 
2,0 ; 5 
> mit Magnetit 
13 
2704 
36,7 
105,8 
1,8 i 5 
i 
U 
2916 
36,7 
104,0 
0 j 11 
2. Verlauf beim Abkühlen. 
No. 
Jh 
Jm I 
redu- 1 a 
eilt I 
Zeit 
in 
Mi- 
nuten 
Bemerkungen 
1 
2500 
36,7 : 104,6 
0,6 
5 
2 
2209 
36,7 ! 105,1 
1,1 
6 
3 
2025 
36,7 105,7 
1,T 
5 
4 
1764 
36,7 105,7 
1,7 
5 
5 
1600 
36,7 110,8 
6,8 
o 
mit 
6 
1521 
36,7 113,8 
9,8 
7 
7 
1225 
36,7 114,0 
10,0 
5 
Magnetit 
8 
625 
36,7 113,9 
9,9 
5 
9 
225 
36,7 114,1 
10,1 
3 
10 
0 
36,7 113,1 
9,1 
6 
11 
0 
36,7 113,4 
i 
9,4 
600 
Der charakteristische Verlauf der Magnetisirbarkeit tritt deutlich 
aus den Tabellen heraus, wie insbesondere bei der Betrachtung der 
Zahlen für ß zu erkennen ist. Sieht man von schwer zu vermeiden- 
den kleinen Fehlem ab, so lässt sich die Abhängigkeit der Magneti- 
sirungsfähigkeit des Magnetits durch folgende nüttlere Kurven dar- 
stellen (Fig. 3). Dabei ist die Magnetisirbarkeit entsprechend ß der 
Tabelle angegeben, während die Temperaturen als propoitionalJa 
angenommen sind. 
Man erkennt (Kurve 1) dass die Magnetisirbarkeit 
des Magnetits mit wa c hs end e r T e m p e r at ur zunächst 
allmählich zunimmt, dann jedoch plötzlich und sehr 
stark fällt. Bei sinkender Temperatur (Kurve 2) treten 
rückläufige Erscheinungen ein. 
Das benutzte Magneteisenerz erlangte, wie Fig. 3 zeigt, beim Er- 
kalten seine volle Magneüsirbarkeit nicht wieder. Dieser Umstand, der 
sich in dem beü’effenden Höhenabstand der Kuiwen 1 und 2 äussert, 
l'mdet seine Erklämng in der chemischen Umänderung, die das Material 
trotz Abschlusses durch Asbestpfropfen bei den Versuchen erfuhr. 
